﻿77 



grüne Farbe durch Braun in Gelb übergehe, ohne dass sich jedoch die strah- 

 lenförmige Textur verändere. Bei solchen, in Verwitterung begriffenen Exem- 

 plaren sey der Mittelpunkt der Nieren noch grün gefärbt, während die Ober- 

 fläche schon braune oder gelbe Farben zeige. Braune Varietäten, welche er 

 untersuchte, enthielten 12,09 bis 12,75 °/o Wasser und 2,45 °/o Phosphorsäure, 

 die gelben Varietäten aber 13,58 bis 13,85 °/o Wasser und 1,98 °/o Phosphorsäure. 

 Es scheint also nach Karsten, dass der Grüneisenstein des Hollerter Zuges 

 bei seiner Verwitterung unter allmähligem Verluste von Phosphorsäure und 

 Aufnahme von Wasser verschiedene Stufen der Zersetzung zu durchlaufen, 

 um schliesslich in Pseudomorphosen von Eisenoxydhydrat nach Grüneisenslein 

 überzugehen. Ist es auch schwierig, den Übergang von Grüneisenslein in Eisen- 

 Oxydhydrat zu erklären, — da bekanntlich das phosphorsaure Eisenoxyd die 

 unlöslichste Verbindung darstellt, welche diese Säure mit Metalloxyden einzu- 

 gehen vermag — so scheinen sich doch Karstens Angaben zu bestätigen, ob- 

 wohl der Verfasser in einer Varietät (aus einer älteren Sammlung), welche 

 viel Ähnlichkeit mit gewissen gelben Abänderungen des Natrolith hatte, noch 

 6,19 °/o Phosphorsäure und 14,13 °/o Wasser fand Diese Varietät war ohne 

 Glanz, fast erdig, undurchsichtig mit dunkeln, das Centrum umgebenden 

 Streifungen. Die grünen Glasköpfe sind von concentrisch strahligen Gruppen 

 umgeben, mit welchen sie auch unregelmässig wechseln, und die von unrein 

 rother bis hyacinthrother Farbe sind. Die physikalischen Eigenschaften der- 

 selben lassen vermuthen, dass sie nicht wie die braunen und gelben Partien 

 als Verwitterungsprodukte des Grüneisensteins zu betrachten sind. Es be- 

 sitzen nämlich diese rothen Partien Seideglanz, sind sehr spröde, durchschei- 

 nend, bis an den Kanten durchsichtig, von rothbraunem Strich, haben eine 

 Härte = 3, spec. Gewicht = 3,212-, sie verhalten sich beim Glühen, v. d. L. 

 und zu den Glasflüssen wie Grüneisenstein. — Es wurde die chemische Unter- 

 suchung nicht allein von dem eigentlichen, anscheinend unzersetzten Griin- 

 eisenstein, sondern auch von der rothen Varietät und dem gelben Zersetzungs- 

 Produkt vorgenommen. 



Grüne Varietät. Rothe Varietät. Gelbes Zersetzungsprodukt. 



Phosphorsäure 27,71 25,20 6,25 



Eisenoxyd 62,02 59,1 4 80,03 



Eisenoxydul (1,25 — — ■ 



Manganoxyd — 2,33 - — 



Wasser 10,90 13,98 14,06 



100,88 10U,Ö5 100,34. 



Für das grüne Mineral lässt sich ganz gut die Formel: 2Fe203 . POs + 

 3HO aufstellen. Ob das rothe Mineral, welches oben unter dem Namen der 

 rothen Varietät beschrieben, als ein Zersetzungsprodukt des Grüneisensteins 

 oder als besondere Species zu betrachten sey, möge dahin gestellt seyn. Die 

 physikalischen Eigenschaften sprechen für letzteres. Aus der Zusammen- 

 setzung des gelben Minerals, verglichen mit derjenigen, die Karsten dafür 

 angibt, darf man schliessen, dass der Grüneisenslein durch Verwitterung seine 

 Phosphorsäure verlieren, und in Eisenoxydhydrat von der Formel Fe203 -f- 

 2H0 übergehen kann. Dass eine Erklärung dieses Verwitterungsprozesses 

 mit Schwierigkeiten verbunden, wurde bereits angedeutet. 



